128 ANALES DE HISTORIA NATURAL. (14) 



alúmina en el vidrio, explica la formación del mineral kaolí- 

 nico, por descomposición de la pasta vitrea. 



Atendiendo á que la pequeña cantidad de alúmina encon- 

 trada al ensayar cualitativamente la sustancia cristalina, pro- 

 cede indudablemente de una incompleta separación del vidrio, 

 en el que este sesquióxido se encuentra en bastante abundan- 

 cia, consideróme autorizado para afirmar que aquella es un 

 silicato de cal puro , o sea un mineral de ig-ual composición 

 química que la WoUastonita. 



Esta deducción ha sido confirmada plenamente por el señor 

 Quiroga, el cual, para dilucidar la cuestión, ha tenido la bon- 

 dad de practicar unas interesantes investig-aciones fundadas 

 en la desigual densidad de la meionita y de la WoUastonita, 

 Preparo, al efecto, un líquido de Thoulet cuya densidad era 

 tal que se iba al fondo un cristal de WoUastonita de Capo di 

 Bove, introducido en él, y notaba perfectamente la meionita 

 de la Somma (Ñapóles). Polvo, ni muy grueso, ni muy fino, 

 de la porción blanca del vidrio de la Pisona, se fué al fondo 

 en totalidad; y aumentando la concentración del líquido, tuvo 

 ocasión de observar que era todavía más densa que la WoUas- 

 tonita de Capo di Bove. Por último, preparando un líquido en 

 el que el polvo del material de la Pisona permanecía en equi- 

 librio, y hallando su densidad, encontró que el peso específico 

 de esa sustancia, operando á 16,5° C, es 2,8.3, notando que el 

 vidrio es un poco más denso que la parte cristalina. 



Todavía emprendió el Sr. Quiroga un estudio comparativo 

 por la vía micro-química, entre la citada WoUastonita, un 

 fragmento microscópico de los más cristalinos del producto de 

 la Pisona, y un cristalito muy puro de meionita. Siguiendo al 

 microscopio el proceso del ataque por el ácido clorhídrico di- 

 luido, notó que en los dos primeros la acción era idéntica: 

 producción de sílice gelatinosa, y mediante una gota de ácido 

 sulfúrico diluido, ayudando la reacción con vapor de alcohol, 

 formación de cristalitos de yeso, bien reconoscibles por sus ca- 

 racterísticas maclas. Con el cristal de meionita, no sucede lo 

 mismo, ni la sílice separada es tan gelatinosa, ni se obtienen 

 los cristalinos de yeso con el ácido sulfúrico; pero en cambio, 

 se producen de alumbre, mediante el cloruro de potasio. Estos 

 últimos cristales se obtienen también, en igual forma, en la 

 parte vitrea del material de la Pisona, lo cual confirma la 



